18 



G. Boreliiis 



b) oder auch zeigen sie zuerst einen starken Abfall oder Anstieg, wonach 

 der geradlinige Verlauf schon bei kleiner Konzentration eintreten dürfte. Beispiele 

 dieser Art fanden wir bei dem Pt mit Ir und Rh, Pd mit Pt, Ag mit Au und Au 

 mit Ag, Cu mit Ni und Zn u. a. 



2) Bei mittleren Konzentrationen sind die Kurven vermutlich bei tieferen 

 Temperaturen allgemein aus geradlinigen Stücken zusammengesetzt, deren Knick- 

 puukte wenn vorhanden bei Konzentrationen einfacher Proportionen der Atom- 

 zahlen liegen. 



3) Bei höheren Temperaturen werden die Kurven mehr gekrümmt und die 

 Kuickpunkte weniger scharf hervortretend. 



Eine weitere Frage, die in diesem Zusammenhange hervortritt, ist die nach 

 dem näheren Verlauf des starken Abfalls oder Anstieges, die wir bei ganz kleinen 

 Konzentrationen oft gefunden haben. Vor allem interessant wäre zu wissen, ob auch 

 diese Kurvenäste bei genügend naheliegenden Beobachtungspunkten und hinreichend 

 tiefen Temperaturen in geradlinige Stücke aufzulösen sind. Unsre heutigen Er- 

 fahrungen können auf die Frage noch keine Anwort geben. 



Ausser den besprochenen allgemeinen Gesetzmässigkeiten können wir noch 

 im Zusammenhange mit den chemischen Eigenschaften der Metalle und ihrer Stellung 

 im periodischen Systeme mehrere spezielle Regelmässigkeiten der verschiedenen 

 Legierungsgruppen aus den vorliegenden Kurven ausfinden. Alle Aussagen hier- 

 über müssen jedoch wegen der Un Vollständigkeit des Messmateriales noch recht 

 unsicher ausfallen. 



Es ist eine durch die Metallographie schon längst bekannt gewordene Tbat- 

 sache, dass zwei Metalle um so leichter Mischkristalle bilden können je näher sie 

 einander in chemischer Hinsicht stehen. (Misterlioh's Postulat). Umgekehrt wird 

 die Verbindungsfähigkeit mit grösser werdender Verwandtschaft immer kleiner. 

 Man hat jedoch auch Beispiele davon, dass sich Isomorphismus und Verbindungs- 

 fähigkeit nicht allgemein gegenseitig ausschliessen. Mit der »thermoelektrischen 

 Analyse» haben wir nun ein besonders scharfes Mittel zur Entdeckung von Ver- 

 bindungen gefunden, auch wenn sie uns als sehr lose Konfigurationen in den 

 Mischkristallen entgegentreten. Die thermoelektrische AnaK^se hat einerseits gezeigt, 

 dass solche Verbindungen viel häufiger sind als erwartet werden könnte, dazu ergibt 

 sich aber noch eine bestimmte Verschiedenheit in den thermoelektrischen Verhalten 

 der verschiedenen Legierungsgruppen je nach der Art und chemischer Verwandt- 

 schaft der Metalle. Die Legierungen der guten Leiter Cu, Ag und Au unter ein- 

 ander sowie die der Platinmetalle unter einander geben einfachere thermoelektrische 

 Diagramme als die Legierungen mit einem Metalle aus jeder Art. 



Nur für die drei erwähnten Gruppen von Legierungen können wir zur Zeit 

 eine Beschreibung der tliermoelektrischen Eigentümlichkeiten wagen und auch hier 

 ist zu befahren, dass unsre Aussagen von der kommenden Forschung modificiert wer- 

 den können. Jedenfalls mag aber eine Diskussion der Sache zeigen können, dass 



